82 



A?iah/s III, utförd af stud. O. Mastelin. 1,5455 gr. 

 ämne gaf 0,0075 gr. olöslig substans, 0,0061 jernoxid, 0,5186 

 gr. kalk och 0,2889 gr. magnesia. 



Analys IV, utförd af stud. J. A. Backman. 1,0968 gr. 

 ämne gaf 0,0037 gr. olöslig substans, 0,0077 gr. jernoxid, 

 0,3564 gr. kalk och 0,2124 gr. magnesia. 



Analys V, utförd af stud. O. R. Borg. 1,5382 gr. ämne 

 gaf 0,0249 gr. olöslig substans, 0,0274 gr. jernoxid, 0,5089 

 gr. kalk och 0,2795 gr. magnesia. 



Analys VI, utförd af stud. G. F. Snellman. 1,1975 gr. 

 ämne gaf 0,0135 gr. olöslig substans, 0,0090 gr. jernoxid, 

 0,3880 gr. kalk och 0,232Q gr. magnesia. 



0,2595 gr. ämne gaf genom glödgning med borax 0,1885 

 gr. kolsyreanhydi-id. 



Sammanställas resultaterna af dessa analyser, beräkna- 

 de i procent, så får man: 



I. IL III. IV. V. VI. medeltal. 



Olösl. subst. 0,41. 1,72. 0,48. 0,34. 1,62. 1,12. 0,95. 



Fe O ... 0,49. 1,06. 0,39. 0,63. 1,30. 0,67. 0,75. 



Ca O ... 33,44. 33,72. 33,56. 32,50. 33,07. 32,45. 33,12. 



MgO . . . 19,10. 17,28. 18,69. 19,30. 18,16. 19,37. 18,55. 



CO^ . . . . 46,70. 46,65. 46,67. 



100,14. 100,26. 100,04. 



Af den ganska stora talkhalt, som dessa analyser ut- 

 visa, samt af deras öfverensstämmelse med hvarandra, finner 

 man att talken här ej ingår såsom tillfällig beståndsdel, sub- 

 stituerande kalken, utan torde ämnet få betraktas såsom en 

 förening emellan kalk- och talk-karbonat. 



Försöker man vidare att af analyserna beräkna en for- 

 mel, så finner man uttrycket 3 Ca CO^ -\- 2 Mg CO^ vara 

 det, till hvilket dessa analyser närmast föra, hvilket visas af 

 följande sammanställning: 



beräknadt. funnet. 



CaO . . . . 35,90 33,12. 



MgO .... 17,09 18,55. 



00=" .... 47,01 46,67. 



